एल्युमीनियम ऑक्साइड (ऐल्यूमिना)

एल्यूमीनियम ऑक्साइड, एल्यूमीनियम और ऑक्सीजन का एक रासायनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र Al2O3 है। यह कई एल्युमिनियम ऑक्साइड (यौगिक) में सबसे अधिक पाया जाता है, और विशेष रूप से एल्युमिनियम (III) ऑक्साइड के रूप में पहचाना जाता है। इसे प्रायः एल्यूमिना कहते है और विशेष रूपों या अनुप्रयोगों के आधार पर इसे एलोक्साइड,एलोक्साइट या अलंडम भी कहा जा सकता है। यह अपने क्रिस्टलीय बहुरूपता (सामग्री विज्ञान) चरण (पदार्थ) α-Al2O3 में स्वाभाविक रूप से होता है। Al2O3 खनिज कोरन्डम के रूप में, जिसके अनेको प्रकार के बहुमूल्य रत्न जैसे - माणिक और नीलम बनाती हैं। Al2O3, एल्यूमीनियम धातु का उत्पादन करने के लिए यह महत्वपूर्ण है, इसकी कठोरता के कारण यह एक अपघर्षक(घर्षण) के रूप में और इसके उच्च गलनांक के कारण एक दुर्दम्य (रिफ्रैक्टरी) सामग्री के रूप में उपयोग में लायी जाती हैं।

प्राकृतिक घटना
कोरन्डम, एल्यूमीनियम ऑक्साइड का सबसे आम प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला क्रिस्टलीय रूप है। माणिक और नीलम कोरन्डम के रत्न-गुणवत्ता वाले रूप हैं, जो अशुद्धियों की जाँच करने के लिए अपने विशिष्ट रंगों का श्रेय देते हैं। क्रोमियम के अंशों द्वारा रूबी को उनके विशिष्ट गहरे लाल रंग और उनके लेजर गुणों को दिया जाता है। नीलम विभिन्न अन्य अशुद्धियों, जैसे लोहा और टाइटेनियम द्वारा दिए गए विभिन्न रंगों में आते हैं। एक अत्यंत दुर्लभ, रूप, खनिज डेल्टालुमाइट के रूप में होता है।

गुण
Al2O3(30 Wm−1K−1) एक विद्युत आवरोधक है लेकिन सिरेमिक सामग्री के लिए अपेक्षाकृत उच्च तापीय चालकता (30 Wm−1K−1) है। एल्युमिनियम ऑक्साइड पानी में अघुलनशील है। अपने सबसे अधिक पाए जाने वाले क्रिस्टलीय रूप में, जिसे कोरन्डम या α-एल्यूमीनियम ऑक्साइड कहा जाता है, इसकी कठोरता इसे अपघर्षक के रूप में और काटने के उपकरण में एक घटक के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त बनाती है।

एल्यूमीनियम ऑक्साइड अपक्षय के लिए धातु एल्यूमीनियम के प्रतिरोध के लिए उत्तरदायी है। धातु एल्यूमीनियम वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ बहुत प्रतिक्रियाशील है और एल्यूमीनियम ऑक्साइड (4nm मोटाई) की एक पतली निष्क्रिय परत सैकड़ों पिकोसेकंड के विषय में किसी भी उजागर एल्यूमीनियम सतह पर बनती है। यह परत धातु को आगे ऑक्सीकरण से बचाती है। इस ऑक्साइड परत की मोटाई और गुणों को एनोडाइजिंग नामक प्रक्रिया का उपयोग करके बढ़ाया जा सकता है। कई मिश्रधातु, जैसे एल्यूमीनियम कांस्य, संक्षारण प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए मिश्र धातु में एल्यूमीनियम के अनुपात को सम्मिलित करके इस संपत्ति का लाभ उठाते हैं। एनोडाइजिंग द्वारा उत्पादित एल्यूमीनियम ऑक्साइड प्रायः अनाकार होता है, परन्तु प्लाज्मा इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीकरण जैसी निर्वहन-सहायता ऑक्सीकरण प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप कोटिंग में क्रिस्टलीय एल्यूमीनियम ऑक्साइड का एक महत्वपूर्ण अनुपात हो सकता है, जिससे इसकी कठोरता बढ़ जाती है।

एल्युमिनियम ऑक्साइड को 1988 में यूनाइटेड स्टेट्स एनवायर्नमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की रसायनों की सूची से हटा दिया गया था। एल्युमिनियम ऑक्साइड EPA की टॉक्सिक्स रिलीज़ इन्वेंटरी सूची में है यदि यह एक रेशेदार रूप है।

उभयचर प्रकृति
एल्यूमीनियम ऑक्साइड एक एम्फ़ोटेरिक पदार्थ है, जिसका अर्थ है कि यह अम्ल और क्षार दोनों के साथ प्रतिक्रिया कर सकता है, जैसे हाइड्रोफ्लोरिक एसिड (HF) और सोडियम हाइड्रॉक्साइड (NaOH), एक क्षार के साथ अम्ल के रूप में कार्य करता है और एक अम्ल के साथ एक क्षार के रूप में, दूसरे को अप्रभावी कर नमक का उत्पादन करता है।


 * Al2O3 + 6 HF → 2 AlF3 + 3 H2O
 * Al2O3 + 2 NaOH + 3 H2O → 2 NaAl(OH)4 (सोडियम एलुमिनेट)

संरचना
क्रिस्टलीय एल्यूमीनियम ऑक्साइड का सबसे सामान्य रूप कोरन्डम के रूप में जाना जाता है, जो ऊष्मागतिक रूप से स्थिर रूप है। ऑक्सीजन आयन समान गोले की लगभग क्लोज-पैकिंग बनाते हैं। हेक्सागोनल क्लोज-पैक संरचना एल्यूमीनियम आयनों के साथ दो-तिहाई ऑक्टाहेड्रल इंटरस्टिस को भरते हैं। प्रत्येक Al3+ केंद्र अष्टफलकीय आणविक ज्यामिति है। इसकी क्रिस्टलोग्राफी के संदर्भ में, कोरन्डम हेक्सागोनल क्रिस्टल परिवार के एक अंतरिक्ष समूह के साथ एक त्रिकोणीय ब्रावाइस जाली को ग्रहण करता है|  R$\overline{3}$c (अंतर्राष्ट्रीय तालिकाओं में संख्या 167) प्राथमिक सेल में एल्यूमीनियम ऑक्साइड की दो सूत्र इकाइयाँ होती हैं।

एल्युमिनियम ऑक्साइड अन्य मेटास्टेबल चरणों में भी उपस्थित है, जिसमें क्यूबिक और η चरण, मोनोक्लिनिक चरण, हेक्सागोनल चरण, ऑर्थोरोम्बिक κ चरण और δ चरण सम्मिलित हैं जो टेट्रागोनल या ऑर्थोरोम्बिक हो सकते हैं। प्रत्येक में एक अद्वितीय क्रिस्टल संरचना और गुण होते हैं। घन γ-Al2O3 महत्वपूर्ण तकनीकी अनुप्रयोग हैं। तथाकथित β-Al2O3 ,NaAl11O17 है, यह सिद्ध होता है।

पिघले एल्यूमिना की संरचना तापमान पर निर्भर होती है और 5- और 6 गुना एल्यूमीनियम का अंश शीतलन (और सुपरकूलिंग) के दौरान, टेट्राहेड्रल एएलओ 4 इकाइयों की कीमत पर बढ़ता है, जो अनाकार एल्यूमिना में पाए जाने वाले स्थानीय संरचनात्मक व्यवस्था के निकट पहुंचता है। पिघलने के तापमान के पास पिघला हुआ एल्यूमीनियम ऑक्साइड लगभग 2/3 टेट्राहेड्रल (यानी 2/3 Al, 4 ऑक्सीजनों से घिरा हुआ है), और 1/3 5-समन्वित, बहुत कम (<5%) ऑक्टाहेड्रल Al-O उपस्थित है। लगभग 80% ऑक्सीजन परमाणु तीन या अधिक Al-O पॉलीहेड्रा के बीच साझा किए जाते हैं, और अधिकांश इंटर-पॉलीहेड्रल कनेक्शन कोने-साझाकरण होते हैं, शेष 10-20% किनारे-साझाकरण होते हैं। पिघलने पर ऑक्टाहेड्रा का टूटना अपेक्षाकृत बड़ी मात्रा में वृद्धि (~ 33%) के साथ होता है, इसके गलनांक के निकट तरल का घनत्व 2.93 ग्राम / सेमी है| पिघले हुए एल्यूमिना की संरचना तापमान पर निर्भर है और 5- और 6 गुना एल्यूमीनियम का अंश शीतलन (और सुपरकूलिंग) के दौरान, टेट्राहेड्रल AlO4 इकाइयों की कीमत पर बढ़ता है, जो अनाकार एल्यूमिना में पाए जाने वाले स्थानीय संरचनात्मक व्यवस्था के निकट पहुंचता है। [11]

उत्पादन
एल्यूमीनियम हाइड्रॉक्साइड खनिज बॉक्साइट का मुख्य घटक है, जो एल्यूमीनियम का प्रमुख अयस्क है। खनिजों के मिश्रण में बॉक्साइट अयस्क होता है, जिसमें गिबसाइट (Al(OH)3) सम्मिलित है।, बोहेमाइट (γ-AlO(OH)), और डायस्पोर (α-AlO(OH)), लोहे के आक्साइड और हाइड्रॉक्साइड, क्वार्ट्ज और मिट्टी के खनिजों की अशुद्धियों के साथ उपस्थित रहता है। लेटराइट्स में बॉक्साइट पाए जाते हैं। बॉक्साइट को प्रायः बायर प्रक्रिया का उपयोग करके शुद्ध किया जाता है:
 * Al2O3 + H2O + NaOH → NaAl(OH)4
 * Al(OH)3 + NaOH → NaAl(OH)4

SiO2 को छोड़कर बॉक्साइट के अन्य घटक क्षार में नहीं घुलते हैं। मूल मिश्रण को छानने पर, Fe2O3 हटा दिया गया। जब बायर शराब को ठंडा किया जाता है, Al(OH)3 अवक्षेपित करता है, सिलिकेट को विलयन में छोड़ देता है।


 * NaAl(OH)4 → NaOH + Al(OH)3

ठोस Al(OH)3 एल्युमिनियम ऑक्साइड देने के लिए गिब्साइट को कैलक्लाइंड किया जाता है (1100 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्म किया जाता है):


 * 2 Al(OH)3 → Al2O3 + 3 H2O

उत्पाद एल्यूमीनियम ऑक्साइड बहु-चरण होता है, अर्थात, केवल कोरन्डम के अतरिक्त एल्यूमीनियम ऑक्साइड के कई चरणों से मिलकर बनता है। इसलिए उत्पादन प्रक्रिया को एक अनुरूप उत्पाद बनाने के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। उपस्थित चरणों का प्रकार, उदाहरण के लिए, एल्यूमीनियम ऑक्साइड उत्पाद की घुलनशीलता और छिद्र संरचना को प्रभावित करता है, जो बदले में, एल्यूमीनियम उत्पादन और प्रदूषण नियंत्रण की लागत को प्रभावित करता है।

आवेदन
सामग्री विज्ञान (मटेरियल साइंस) समुदायों में अल्फा एल्यूमिना के रूप में जाना जाता है या अलंडम (जुड़े रूप में) या एलोक्साइट खनन और सिरेमिक समुदायों में एल्यूमीनियम ऑक्साइड व्यापक उपयोग में आता है। 2015 में एल्यूमीनियम ऑक्साइड का वार्षिक विश्व उत्पादन लगभग 115 मिलियन टन था, जिसका 90% से अधिक एल्यूमीनियम धातु के निर्माण में उपयोग किया जाता है। विशेष एल्युमीनियम ऑक्साइड का प्रमुख उपयोग अपवर्तक, सिरेमिक, पॉलिशिंग और अपघर्षक अनुप्रयोगों में होता है। एल्यूमीनियम हाइड्रॉक्साइड के बड़े टन, जिसमें से एल्यूमिना व्युत्पन्न होता है,इसका उपयोग जिओलाइट्स के निर्माण में, टाइटेनियम डाइऑक्साइड पिगमेंट को कोटिंग करने और अग्निरोधी / धुएँ को दबाने वाले के रूप में किया जाता है।

एल्यूमीनियम ऑक्साइड का 90% से अधिक, जिसे साधारणतया स्मेल्टर ग्रेड एल्युमिना (SGA) कहा जाता है, का उत्पादन एल्यूमीनियम के उत्पादन के लिए किया जाता है, साधारणतया हॉल-हेरॉल्ट प्रक्रिया द्वारा। शेष, जिसे साधारणतया विशेषता एल्यूमिना कहा जाता है, का उपयोग विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों में किया जाता है जो इसकी जड़ता, तापमान प्रतिरोध और विद्युत प्रतिरोध को दर्शाता है।

फिलर्स

रासायनिक रूप से निष्क्रिय और सफेद होने के कारण, एल्यूमीनियम ऑक्साइड प्लास्टिक के लिए मुख्य भराव है। एल्युमीनियम ऑक्साइड सनस्क्रीन में एक सामान्य घटक है और कभी-कभी सौंदर्य प्रसाधन जैसे ब्लश, लिपस्टिक और नेल पॉलिश में उपस्थिति होता है।

ग्लास
कांच के कई फॉर्मूलेशन में एक घटक के रूप में एल्यूमीनियम ऑक्साइड होता है। एल्युमिनोसिलिकेट ग्लास प्रायः प्रयोग किया जाने वाला ग्लास होता है जिसमें प्रायः 5% से 10% एल्यूमिना होता है।

कटैलिसीस
एल्युमिनियम ऑक्साइड विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है जो औद्योगिक रूप से उपयोगी हैं। अपने सबसे बड़े पैमाने पर आवेदन में, एल्यूमीनियम ऑक्साइड रिफाइनरियों में हाइड्रोजन सल्फाइड अपशिष्ट गैसों को मौलिक सल्फर में परिवर्तित करने के लिए क्लॉज प्रक्रिया में उत्प्रेरक है। यह एल्कोहल (रसायन) के एल्केन्स में निर्जलीकरण के लिए भी उपयोगी है।

एल्यूमिनियम ऑक्साइड कई औद्योगिक उत्प्रेरकों के लिए उत्प्रेरक समर्थन के रूप में कार्य करता है, जैसे कि हाइड्रोडेसल्फ्यूराइजेशन और कुछ ज़िग्लर-नाट्टा पोलीमराइजेशन में उपयोग किया जाता है।

गैस शुद्धिकरण
गैस धाराओं से पानी निकालने के लिए एल्यूमीनियम ऑक्साइड का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।

अपघर्षक
एल्यूमीनियम ऑक्साइड का उपयोग इसकी कठोरता और मजबूती के लिए किया जाता है। इसका स्वाभाविक रूप से होने वाला रूप, कोरन्डम, खनिज कठोरता (हीरे के ठीक नीचे) के मोह पैमाने पर 9 है। यह व्यापक रूप से एक अपघर्षक के रूप में उपयोग किया जाता है, जिसमें औद्योगिक हीरे के लिए बहुत कम खर्चीला विकल्प भी सम्मिलित है। कई प्रकार के सैंडपेपर एल्यूमीनियम ऑक्साइड क्रिस्टल का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त, इसकी कम गर्मी प्रतिधारण और कम विशिष्ट गर्मी इसे पीसने के संचालन, विशेष रूप से धातु के उपकरण में व्यापक रूप से उपयोग करती है। पाउडर अपघर्षक खनिज एलोक्साइट के रूप में, यह क्यू स्पोर्ट्स में प्रयुक्त क्यू स्टिक चाक के सिलिका के साथ एक प्रमुख घटक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड पाउडर का उपयोग कुछ कॉम्पैक्ट डिस्क/डीवीडी पॉलिशिंग और स्क्रैच-मरम्मत किट में किया जाता है। टूथपेस्ट में इसके प्रयोग के पीछे इसके पॉलिशिंग गुण भी हैं। इसका उपयोग माइक्रोडर्माब्रेशन में भी किया जाता है| दोनों त्वचा विशेषज्ञों और एस्थेटिशियन के माध्यम से उपलब्ध मशीन प्रक्रिया में और निर्माता के निर्देशों के अनुसार उपयोग किए जाने वाले मैनुअल त्वचीय अपघर्षक के रूप में भी उपयोग किया जाता हैं।

पेंट
ऑटोमोटिव या कॉस्मेटिक उद्योगों जैसे चिंतनशील सजावटी प्रभावों के लिए एल्यूमीनियम ऑक्साइड फ्लेक्स का उपयोग पेंट में किया जाता है।

समग्र फाइबर
उच्च प्रदर्शन अनुप्रयोगों (जैसे, फाइबर एफपी, नेक्सटल 610, नेक्सटल 720) के लिए कुछ प्रयोगात्मक और वाणिज्यिक फाइबर सामग्री में एल्यूमीनियम ऑक्साइड का उपयोग किया गया है। एल्यूमिना नैनोफाइबर विशेष रूप से रुचि का एक शोध क्षेत्र बन गया है।

कवच
अधिकांश राइफल खतरों के खिलाफ प्रभावशीलता प्राप्त करने के लिए कुछ बॉडी आर्मर एल्यूमिना सिरेमिक प्लेट्स का उपयोग करते हैं, साधारणतया आर्मीड या यूएचएमडब्ल्यूपीई के साथ संयोजन में। एल्यूमिना सिरेमिक कवच उन न्यायालयों में अधिकांश नागरिकों के लिए आसानी से उपलब्ध है जहां यह कानूनी है, लेकिन इसे सैन्य ग्रेड नहीं माना जाता है। इसका उपयोग .50 बीएमजी कैलिबर राउंड के प्रभाव का सामना करने में सक्षम बुलेट-प्रूफ एल्यूमिना ग्लास का उत्पादन करने के लिए भी किया जाता है।

घर्षण संरक्षण
एल्यूमीनियम ऑक्साइड को एनोडाइजिंग या प्लाज्मा इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीकरण द्वारा एल्यूमीनियम पर एक कोटिंग के रूप में उगाया जा सकता है (उपरोक्त गुण देखें)। कोटिंग की कठोरता और घर्षण-प्रतिरोधी दोनों विशेषताएं एल्यूमीनियम ऑक्साइड की उच्च शक्ति से उत्पन्न होती हैं, फिर भी पारंपरिक प्रत्यक्ष वर्तमान एनोडाइजिंग प्रक्रियाओं के साथ उत्पादित झरझरा कोटिंग परत 60-70 रॉकवेल कठोरता सी सीमा के भीतर है। जो केवल कठोर कार्बन स्टील मिश्र धातुओं के बराबर है, लेकिन प्राकृतिक और सिंथेटिक कोरन्डम की कठोरता से काफी कम है। इसके अतरिक्त, प्लाज्मा इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीकरण के साथ, कोटिंग केवल सतह ऑक्साइड परत पर झरझरा होती है, जबकि निचली ऑक्साइड परतें मानक डीसी एनोडाइजिंग प्रक्रियाओं की तुलना में बहुत अधिक कॉम्पैक्ट होती हैं और ऑक्साइड परतों को हटाने और α-Al2O3 प्राप्त करने के लिए घनीभूत होने के कारण उच्च क्रिस्टलीयता सम्मुख करती हैं। बहुत अधिक कोटिंग कठोरता वाले क्लस्टर लगभग 2000 विकर्स कठोरता के मान हैं।

एल्यूमिना का उपयोग उन टाइलों के निर्माण के लिए किया जाता है जो चूर्णित ईंधन लाइनों के अंदर जुड़ी होती हैं औरऔर उच्च पहनने वाले क्षेत्रों की रक्षा के लिए कोयले से चलने वाले बिजली स्टेशनों पर ग्रिप गैस डक्टिंग होती है। वे उच्च प्रभाव वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त नहीं हैं क्योंकि ये टाइलें भंगुर और टूटने के लिए अतिसंवेदनशील हैं।

विद्युत इन्सुलेशन
एल्युमिनियम ऑक्साइड एक विद्युत विसंवाहक (इन्सुलेटर) है जिसका उपयोग एकीकृत परिपथों के लिए एक सब्सट्रेट (नीलम पर सिलिकॉन) के रूप में किया जाता है, लेकिन एकल-इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्टर और सुपरकंडक्टिंग क्वांटम इंटरफेरेंस डिवाइस (SQUIDs) जैसे सुपरकंडक्टिंग उपकरणों के निर्माण के लिए क्वांटम टनलिंग के रूप में भी किया जाता है।

एकीकृत परिपथों में विद्युत इन्सुलेटर के रूप में इसके अनुप्रयोग के लिए, जहां एक पतली फिल्म का अनुरूप विकास एक पूर्वापेक्षा है और पसंदीदा विकास मोड परमाणु परत जमाव है, Al2O3 फिल्मों को ट्राइमेथिलएल्यूमिनिम (Al(CH3)3) और H2O के बीच रासायनिक विनिमय द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है :
 * 2 Al(CH3)3 + 3 H2O → Al2O3 + 6 CH4
 * उपरोक्त प्रतिक्रिया में H2O को सक्रिय ऑक्सीडेंट के रूप में ओजोन (O3) द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है और निम्नलिखित प्रतिक्रिया तब होती है:
 * उपरोक्त प्रतिक्रिया में H2O को सक्रिय ऑक्सीडेंट के रूप में ओजोन (O3) द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है और निम्नलिखित प्रतिक्रिया तब होती है:


 * 2 Al(CH3)3 + O3 → Al2O3 + 3 C2H6
 * O3 का उपयोग करके तैयार की गई  Al2O3  फिल्में  H2O द्वारा तैयार की गई फिल्मों की तुलना में 10-100 गुना कम रिसाव वर्तमान घनत्व दिखाती हैं।

एल्युमिनियम ऑक्साइड, अपेक्षाकृत बड़े बैंड गैप के साथ एक ढांकता हुआ होने के कारण, कैपेसिटर में एक इंसुलेटिंग बैरियर के रूप में उपयोग किया जाता है।

अन्य

प्रकाश व्यवस्था में, कुछ सोडियम वाष्प लैंप में पारभासी एल्यूमीनियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड का उपयोग कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप में कोटिंग निलंबन की तैयारी में भी किया जाता है।

रसायन विज्ञान प्रयोगशालाओं में, एल्यूमीनियम ऑक्साइड क्रोमैटोग्राफी के लिए एक माध्यम है, जो बेस (रसायन विज्ञान) (पीएच 9.5), अम्लीय (पीएच 4.5 जब पानी में होता है) और तटस्थ फॉर्मूलेशन में उपलब्ध होता है।

स्वास्थ्य और चिकित्सा अनुप्रयोगों में इसे हिप रिप्लेसमेंट में एक सामग्री के रूप में सम्मिलित किया गया है और मौखिक गर्भनिरोधक गोली। यह एक scintillator के रूप में प्रयोग किया जाता है और इसके वैकल्पिक रूप से उत्तेजित ल्यूमिनेसेंस गुणों के लिए विकिरण संरक्षण और चिकित्सा अनुप्रयोगों के लिए डोसीमीटर। उच्च तापमान भट्टियों के लिए इन्सुलेशन प्रायः एल्यूमीनियम ऑक्साइड से निर्मित होता है। सामग्री के तापमान रेटिंग के आधार पर कभी-कभी इन्सुलेशन में सिलिका का प्रतिशत भिन्न होता है। इन्सुलेशन विभिन्न अनुप्रयोग आवश्यकताओं के लिए कंबल, बोर्ड, ईंट और ढीले फाइबर रूपों में बनाया जा सकता है।

एल्युमिनियम ऑक्साइड के छोटे-छोटे टुकड़े प्रायः रसायन शास्त्र में उबलते चिप्स के रूप में उपयोग किए जाते हैं।

इसका उपयोग स्पार्क प्लग इंसुलेटर बनाने के लिए भी किया जाता है। प्लाज्मा छिड़काव प्रक्रिया का उपयोग करके और टाइटेनियम डाइऑक्साइड के साथ मिश्रित, इसे घर्षण और पहनने के प्रतिरोध प्रदान करने के लिए कुछ साइकिल रिम्स की ब्रेकिंग सतह पर लेपित किया जाता है। मछली पकड़ने की छड़ पर अधिकांश सिरेमिक आंखें एल्यूमीनियम ऑक्साइड से बने गोलाकार छल्ले होते हैं। अपने बेहतरीन पाउडर (सफेद) रूप में, जिसे डायनामेंटाइन कहा जाता है, एल्यूमीनियम ऑक्साइड का उपयोग घड़ी बनाने और घड़ी बनाने में बेहतर पॉलिशिंग अपघर्षक के रूप में किया जाता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड का उपयोग मोटरक्रॉस और माउंटेनबाइक उद्योग में स्टैंचियन की कोटिंग में भी किया जाता है। इस लेप को मोलिब्डेनमडिसल्फेट के साथ जोड़ा जाता है ताकि सतह को दीर्घकालिक स्नेहन प्रदान किया जा सके।

यह भी देखें

 * एल्यूमिनियम ऑक्साइड नैनोपार्टिकल
 * बॉक्साइट अवशेष
 * बीटा-एल्यूमिना ठोस इलेक्ट्रोलाइट, एक तेज़ आयन कंडक्टर
 * चार्जेड एरोसोल रिलीज एक्सपेरिमेंट (केयर)
 * एल्यूमिना रिफाइनरियों की सूची
 * माइक्रो-पुलिंग-डाउन
 * पारदर्शी एल्यूमिना

बाहरी संबंध

 * CDC - NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards